THÉP HƯNG PHÚC

http://thephungphuc.vn

THÉP TẤM S355J2G3

Thép tấm S355J2G3 được định danh theo tiêu chuân EN10025-2:2004
Các mác thép trong tiêu chuẩn:
S235JR, S235J2, S235J0, S235J2+N, S235J2G3, S235J2G4
S275JR, S275J2, S275J0, S275J2G3, S275J2+N
S355JR, s355J0, S355J2, S355J2+N, S355J2G3, S355K2...
 
THÉP TẤM S355J2G3
THÉP TẤM S355J2G3
Thép tấm EN10025 S335J2G3 là một loại thép kết cấu carbon.
Theo lựa chọn của nhà sản xuất, các nguyên tố nhôm, titan, vanadi và niobi có thể được thêm vào đơn lẻ hoặc kết hợp cho các mục đích kiểm soát kích thước hạt.
Các yếu tố không được trích dẫn trong bảng sẽ không được thêm vào thép mà không có sự thỏa thuận của người mua, ngoại trừ mục đích hoàn thiện nhiệt.
Để rèn có đường kính hoặc độ dày tương đương> 100mm, hàm lượng carbon phải được thỏa thuận giữa người mua và nhà cung cấp.
Tấm thép S335J2G3 đạt tiêu chuẩn EN 10025, và loại thép này tương đương với DIN 17 100 (St 52-3N), BS 4360 (50D), ASTM A 573-65.

Các tính chất vật liệu của S235J2G3 có ý nghĩa như sau:
S: Có nghĩa đây là một loại thép kết cấu.
335: Cường độ năng suất tối thiểu (tối thiểu Re = 255 N / mm2.)
J2: Tối thiểu Giá trị kiểm tra Charpy = 27J ở -20 độ.C;
G3: Điều kiện cung cấp. Chuẩn hóa hoặc chuẩn hóa cán.
THÀNH PHẦN HOÁ HỌC THÉP TẤM S335J2G3
Mác thép Thành phần hoá học %
Thép tấm S235J2G3 C Si Mn P S Cr Mo Ni Cr+Mo+Ni Al
0.17 0.55C 1.4 0.035 0.035 0.3 0.08 0.03 0.48 0.020

TÍNH CHẤT CƠ LÝ THÉP TẤM S335J2G3
Thép tấm đã được thường hoá hoặc cán nóng thường hoá
 
Độ dày (mm) tR ≤ 100mm 100< tR ≤250mm 250< tR ≤500mm 500< tR ≤1000mm
Giới  hạn chảy
min (N/mm2)		 355 345 335 -
Độ bền kéo
Rm (N/mm2)		 490 610 610 -
Độ dãn dài
A % min.		 Theo chiều dài 24 23 23 -
Theo chiều ngang - 17 17 -
KV min * (J) Theo chiều dài 35 30 27 -
Theo chiều ngang - 20 15 -
1N/mm2=1MPa
* thử nghiệm va đập có thể tối đa ở nhiệt độ -20 0C.
S335J2G3/ Fe360D1
Nhiệt luyện

thường hoá tại nhiệt độ
(0C)
890 to 950



Ngoài ra Công ty Thép Hưng Phúc còn cung cấp các loại:  THÉP TẤMTHÉP HÌNH, THÉP HỘP VUÔNGTHÉP HỘP CHỮ NHẬTTHÉP TRÒN ĐẶC-LÁP TRÒN ĐẶCINOX,ĐỒNG...

Tác giả bài viết: THÉP HƯNG PHÚC

Nguồn tin: THÉP HƯNG PHÚC:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây